559 
helft werd phosphas natricus en ammon. liquid. gevoegd 
en gedurende geruimen tijd zeer zacht verwarmd, de vloei- 
stof nu en dan langs de wanden vaa het bekerglas met 
een staafje omroerende. 
Na’ 12 en ook na 24 uur was evenwel nog geen spoor 
vau troebeling te zien en bleek dus hieruit dat er geen 
magnesia aanwezig was. 
De andere kalksteen (B) is gevonden aan de Riam-kiwa, die 
langs Pengaron stroomt. Volgens ingewonnen berigten zou 
een groot gedeelte van de oevers dier rivier daaruit bestaan. 
Deze steen is blaauw-grijs en — door een groot aantal 
versteeningen , kleine schelpen, — eenigzins bont van kleur. 
Reeds dadelijk valt het in ’t oog dat hij nog al veel 
iĳjzeroxvdule bevat, dewijl die plaatsen, waar vroeger stuk- 
ken zijn afgeslagen, roestkleurig zijn geworden. Slechts 
weinig ter beschikking hebbende, kon er geene genoegzame 
hoveelheid van gebrand geworden tot 't nemen van prak- 
tische proeven. Evenwel bewees het scheikundig onderzoek 
dat ook deze soort na branding een’ uitmuntenden, vetten, 
voor luchtmortel geschikten kalk zou opleveren. Bij ‘t tot 
poeder brengen werd weder de bij A genoemde, eigenaar- 
dige reuk waargenomen, die ook bij verhitting optrad 
en ook aan ’t door het oplossen in chloorwaterstofzuur ont- 
wijkende koolzuur eigen was. 
De gang der analyse was dezelfde als die, welke bij de 
A genoemde soort is opgegeven. 12,5 grm. verloren bij 
100’ G. 0.1 grm. water; van 6 grm. waren 0.15 gr, in zout- 
zuur onoplosbaar; 5,6 grm. was koolzure kalk en 0.15 was 
iĳjzeroxyde. Magnesia weder niet aanwezig. 
Berekent men uit bovengenoemde hoeveelheden de pro- 
centische zamenstelling, dan is die van A: 
eames kalk: 40 one ne ee 19166 
BEMNASD. stof. ne od eres, 6:00 
EE A et 1.20 
Koolzuur ijzeroxydule, organische stof 
BRRVEBES Jef Ee EE EN RE 
